vom 7. Juni 1877. 
323 
tendes krystallinisches Selen in gut leitendes metallisches umwan- 
deln. Sobald aber die Selenoberfläche eine zusammenhängende 
metallische Schicht geworden ist, so wirkt diese als ein Schirm, 
welcher das Licht von den anfänglich in grösserer Tiefe umge- 
wandelten metallischen Molekülen abhält und diesen dadurch ge- 
stattet, sich in krystallinisches Selen zurückzubilden. Bei einfach 
krystallinischem Selen tritt diese Ermüdung scheinbar nicht ein, im 
Gegentheil nimmt die Leitungsfähigkeit desselben durch Bestrahlung, 
wie früher nachgewiesen ist, mehrere Stunden lang zu. In Wirk- 
lichkeit tritt die vollständige Lichtwirkung aber nur sehr viel lang- 
samer ein, da nach mehrstündiger Beleuchtung das Maximum der 
Lichtwirkung erreicht ist und dann ebenfalls ein Rückgang der 
Leitungsfähigkeit constatirt ist. 
Dass die Lichtwirkung sich auf die Oberfläche und die der 
Oberfläche zunächst liegenden Selenschichten beschränkt, davon 
kann man sich leicht durch Vergleich der Lichtwirkung auf die 
beiden Seiten eines Selen-Plättchens überzeugen. Die Herstellung 
derselben bedingt, dass das Drahtgitter auf der einen Seite die 
Oberfläche des Plättchens berührt, während die andere Seite des 
Gitters von einer dünnen Selenschicht bedeckt ist. Wird die erstere 
Seite beleuchtet, so ist die Lichtwirkung 2 bis 3 mal so gross, als 
bei Beleuchtung der letzteren. 
Es bleibt noch die verschiedene Lichtwirkung der farbigen 
Lichtstrahlen und der störende Einfluss derselben auf die Verglei- 
chung verschiedenfarbigen Lichtes durch das Selen-Photometer zu 
erörtern. 
Ich habe die Angaben Sale’s bestätigt gefunden, _ dass die 
Lichtwirkung erst mit den sichtbaren violetten Strahlen des Spek- 
trums beginnt, von da ziemlich gleichmässig bis zum Roth steigt, 
im Ultraroth noch vorhanden ist und durch die darüber hinaus 
liegenden Strahlen nicht mehr stattfindet. Die nachstehende 
Versuchsreihe wurde mit einem schmalen, nur aus 2 parallelen 
Platindrähten in 1 Mm. Abstand bestehenden Selenplättchen bei 
Anwendung von 4 DanielTschen Elementen ausgeführt. Das 
Spektrum wurde durch ein Glasprima und eine hellbrennende Pe- 
troleumlampe mit Spalt hervorgebracht. 
